SUR LE SEL GEMME BLANC ET BLEU. 



77 



Au micro-speclroscope, on constate de l'absorption dans l'orangé 

 et une large bande près du vert, avant la ligne E (fig. 15). 



L'application de la chaleur a pour effet, avant de détruire la colora- 

 tion naturelle, de la faire virer au violet vif. La bande d'absorption 

 près du vert disparait alors et fait place à deux bandes dans le jaune, 

 près de D (fig. 15). 



La coloration s'efface un peu plus lentement dans un espace clos, 

 qu'au contact de l'air. Une petite plaque d'un millimètre et demi 

 d'épaisseur, de sel bleu-noir, observée dans une cellule de chauffage au 

 gaz, pâlit insensiblement vers 500°, rapidement et uniformément à 540°, 

 sans que la limite de la tache bleue, repérée sur le réticule du micro- 

 scope, se déplace. L'intensité de la coloration étant plus faible au bord 

 de la tache, cette partie s'éclaircit plus rapidement et peut faire croire 

 à une rétraction du pigment. 



Pour vérification, le fragment est repris, repéré sous le microscope 

 et chauffé pendant une heure à la température constante de 250°; il 

 n'y a pas de modification sensible. Par contre, lorsqu'on pousse ensuite 

 la température vers 520°, la diminution d'intensité de la teinte 

 est évidente, elle se fait à la fois sur toute la plage. 



La plaque est retirée avant que la décoloration ne soit trop forte. 

 Sa teinte est violet clair; elle donne au spectroscope une seule bande 

 d'absorption après D, mais elle est extrêmement marquée. 



La température d'altération du pigment ne dépasserait donc pas 

 500°; c'est un maximum, la matière colorante se trouvant protégée par 

 son mélange intime avec le sel. Ce chiffre concorde avec celui de 

 MM. Witjen et Precht (280°) et avec celui que M. Wùlfing a obtenu 

 pour la décoloration du quartz enfumé, en opérant de façon très graduée, 

 puisque^ dans ses essais, le chauffage et le refroidissement nécessitaient 

 douze à quatorze heures. Il a été constaté qu'à 1 10° le pigment a résisté ; 

 à 277°, il a partiellement disparu; à 300°, la décoloration est complète 

 poids des cylindres de quartz : 50.1461 et 50.0251 gr. Perte en poids : 

 0.4 et 0.15 milligr.). 



